10 
Číslo 
tuhnutí 
Bod 
tuhnutí 
SiOa 
0 ^ 
/O 
KjO 
% 
K,0 
% 
CO,i) 
% 
a 
1048 
56-61 
43-39 
b 
847 
35-68 
44-96 
13-20 
6-16 
c 
808 
43-30 
46-52 
8-30 
3-88 
d 
916 
58-45 
39-29 
1-54 
0-72 
e 
1625 
100 

■ 
— 
Zdálo se mi, že se píd pokusech b, c obou uvedených zde řad jeví ještě 
bod tuhnutí druhý asi ve výši bodu tání uhličitanu, ale určitě zachytiti jej 
nebylo lze. Pro silikát NaaO . SÍO2 chovající 49-3% nabyl R. W a 1 1 a c e bod 
tuhnutí mnohem vyšší, totiž 1018“, z čehož patrno, že uhličitanem sodnatým 
byl bod tuhnutí značně snížen a že při teplotě 1050“, při kteréž se tavení 
dělo, nebylo lze vypuditi veškerý kysličník uhličitý. Srovnáme-li pak 
poměr NagO : Si,0 a K.2O : SiOo při bodu eutektickém, odpovídá složení 
sblížené vzorcům Na^O (8102)2 a K2O (8102)2 i doporučuje se vyjiti z těchto 
při dalších výzkumech. 
8ystémy Na2COg + K^COg + 8ÍO2. 
Za účelem doplnění ternérního systému připravil jsem dvě směse 
z jemně rozetřených bikarbonatů a promísil je důkladně. Taveniny s nimi 
získané po určení bodu tuhnutí analysovány. 
\ 
Systém 
Body 
tuhnutí 
SiO, 
/o 
K 2 O 
0/ 
/O 
NagO 
/o 
CO, 
z diff. 
% 
780*) 
A 
678 
50-56 
27-68 
20-64 
1-12 
725 
59-53 
22-91 
17-13 
0-43 ! 
820 *) 




B 
()55 
49-87 
19-38 
29-85 
0-90 
705 
63-15 
14-1 (i 
22-38 
0-35 
Pro řadu A jest poměr obou uhličitanu; ■16-5(>% jSíagCOg + 5344%. 
K2CO3, pro řadu 5 35-55% K 2 CO 3 + (448% NuoCO,,. Čísla *) označená 
jsou vzata z diagrammu. 
V CO 2 jest zahrnut též součet chyb analytických. 
XXL 
